176 
edikkesurt Kobberoxyd til Leucinsyre fremkommer et grant, fnokket 
Bundfald af leucinsurt Kobberoxyd, som er meget tungt oplese- 
ligt selv i kogende Vand, men som let lader sig omkrystallisere 
af kogende Spiritus. Man faar da Saltet i meget smukke, svagt 
blaafarvede, glindsende overmaade voluminoso Skjael, som ved 
Ophedning til 100° ikke taber i Vsegt. 0,2522 gr. Substants gav 
ved Forbrsending med Kobberoxyd og Surstof 0,1560 gr. Vand og 
0,4155 gr. Kulsyre, eller i Procenter 6,9 % Vandstof og 44,5 °/ 0 
Kulstof. 
0,2020 gr. Substants gav 0,1230 gr. Vand og 0,3355 gr. Kul¬ 
syre samt efterlod 0,0488 gr. Kobberoxyd, d. e. 6,8 % Vandstof, 
45,3 % Kulstof og 19,3 °/ 0 Kobber. Folgende Sammenstilling viser, 
hvorledes disse Tal stemme med de beregnede ■ 
beregnet 
I. 
II. 
C 6 72 
44,3% 
44,5 o / 0 
45,3 o / 0 
Hll 1 
6,8 - 
6,9 - 
6,8 - 
Cu 31,7 
03 48 
19,5 - 
19,3 - 
Leucinsurt Selvoxyd kan fremstilles enten ved at koge Syren 
med S 0 lvoxyd eller ved Tilssetning af salpetersurt Salvoxyd og 
lidt Ammoniak til Syren. 
Ved Omkrystallisation af kogende Vand, hvori Saltet er tem- 
melig let oploseligt, erholdes det fuldkomment rent og nffisten 
farvelnst. Det indeholder ikke Krystalvand. 
0,1986 gr. Substants efterlod ved Glodning 0,0899 gr. Solv 
eller 45,3%. Formelen C6HllAg03 forlanger 45,2% S 0 lv. 
Nogle oxalursure Salte. 
Oxalursurt Natron fremstilledes ved at tilssette en fortyndet, 
lunken kulsur Natronoplesning, hvortil var sat lidt Blaasyre, til 
en Alloxanopl 0 sning. Herved udskildtes strax dialursnrt Natron 
.;om et krystallinsk Pulver ogi den fra samme filtrerede Vjedske 
afsatte sig ved Afkj 0 ling vorteformige, svagt gulfarvede Krystal- 
ler af oxalursurt Natron. Det er tungere oplnseligt i Vand end 
f 
